## AKTA KIMIA

## INDONESIA
Degradasi Metilen Biru Menggunakan Sodalit dari Lempung Alam Terimpregnasi Fe
1 Malik. F, Muhdarina 2 , Nurhayati 2
1 Program Studi Magister Kimia, Universitas Riau
2 Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  utilize  the  potential  of  natural  clay  inthe  region, synthesized into sodalite to degrade methylene blue dye. Synthesis of natural clay sodalite was carried out using the reflux method. The clay was leached by 3 M H 2 SO 4 for 3 hours, calcination at 750 o C for 3 hours, then aging with 5 M NaOH for 7 hours at 80 o C with a magnetic stirrer and refluxed for 8 hours at 100 o C, then impregnated by  Fe(NO 3 ) 3 .9H2O and  calcined  at  300 o C  for  4  hours.  Based  on  the  diffractogram  the  formation  of  sodalite were indicated by the peaks of 2θ = 14.117°; 19.743°; 24.598°; 31.927° dan 35.082°. The results  of  the  sodalite  micrograph  are  full  stop.  Based  on  the  results  of  the  degradation process  of  methylene  blue  by  sodalite/Fe-clay  Maredan  it  was  found  that  the  highest percentage of methylene blue decolorization was 99.98 %.
Keywords : Maredan clay, methylene blue, sodalite

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  memanfaatkan  potensi  lempung  alam  daerah  Riau,  disintesis menjadi  sodalit  untuk  mendegradasi  zat  warna  metilen  biru.  Sintesis  sodalit  lempung  alam telah dilakukan menggunakan metode  refluks. Lempung di leaching menggunakan H 2 SO 4 3 M selama  3  jam,  kalsinasi  suhu  750 o C  selama  3  jam,  selanjutnya  di  aging  dengan  NaOH  5  M selama 7 jam suhu 80 o C dengan pengadukan magnetik stirrer dan direfluks selama 8 jam pada suhu  100 o C,  selanjutnya  sodalit  diimpregnasi  menggunakan  Fe(NO3)3.9H2O  kemudian kalsinasi  pada  suhu  300 o C  selama  4  jam.  Berdasarkan  difraktogram  terbentuknya  sodalit ditandai dengan puncak 2θ = 14,117°; 19,743°; 24,598°; 31,927° dan 35,082°. Hasil mikrograf dari  sodalit  berupa  bulat  (spherical)  tidak  beraturan.  Berdasarkan  hasil  proses  degradasi metilen  biru  oleh  sodalit/Fe-lempung  Maredan  persentasi  penghilangan  warna  metilen  biru tertinggi sebesar 99,98 %.
Kata Kunci : Lempung Maredan, metilen biru, sodalit

## Malik, dkk. Akta Kimia Indonesia 5(2), 2020, 102-113

## 1. PENDAHULUAN
Produksi zat warna di dunia mencapai 7 x 10 5 ton/tahun  dan  10-15%  telah  mencemari badan  air  (1).  Menurut  data  Badan  Pusat Statistik  Indonesia  menunjukkan  bahwa produksi tekstil hingga tahun 2019 meningkat  15,29%.  sehingga  limbah  tekstil juga  meningkat  dan  akan  berdampak  tidak baik terhadap lingkungan dikarenakan adanya  kontaminan  seperti  asam,  basa, padatan  tersuspensi  dan  pewarna.  Di  antara semua kontaminan tersebut, pewarna merupakan  salah  satu  kontaminan  yang beracun  dan  merupakan  substansi  yang  sulit untuk  terurai  karena  cenderung  stabil  dalam waktu yang lama.
Pengolahan  limbah  cair  yang  mengandung zat  warna  pada  umumnya  menggunakan metode  adsorpsi  seperti  arang  aktif  dan secara  mikrobiologi,  dari  proses  adsorpsi terbentuk  endapan  yang  berupa  residu  hasil penjerapan  limbah  cair  tersebut  sehingga menimbulkan masalah baru sedangkan menggunakan  metode  mikrobiologi  yang diuraikan  hanya  senyawa biodegradable , namun tidak untuk senyawa non biodegradable .  Oleh  karena  itu  harus  ada alternatif  pengolahan  limbah  cair  yang  lebih efektif  yaitu  metode Fenton menggunakan sodalit/Fe sebagai katalis heterogen (2).
Proses Fenton merupakan  salah  satu  dari teknologi Advance  Oxidation  Processes
(AOPs) yang  menghasilkan  radikal  hidroksil dari  reaksi  antara  H 2 O 2 dengan  ion  Fe sebagai  katalis.  Proses Fenton dapat menggunakan    fase    heterogen    (support katalis)  yang  memiliki  kelebihan  karena katalis  dapat  dilakukan  pemisahan,  tidak terjadi  aglomerasi  dan  dapat  digunakan kembali    untuk    proses    penghilangan pewarna    organik,  pada  umumnya  proses Fenton  digunakan  katalis  yang  bersifat homogen yaitu katalis yang satu fase, namun katalis  homegen  ini  memiliki  Kelemahan akan terbentuk reaksi yang dapat menghasilkan  endapan  FeOOH 2+ sehingga efektifitas  degradasi  berkurang  [3].  Maka perlu  digunakan  katalisator  heterogen  yaitu zeolit sodalit sebagai support katalis ion Fe.
Potensi lempung alam di Provinsi Riau yang cukup  besar  tepatnya  di  desa  Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak diperkirakan terdapat potensi lempung sekitar 625.000 ton. Hasil analisis XRF
menunjukkan  bahwa  lempung  Maredan mengandung  SiO 2 69,976%  dan  Al 2 O 3 26,18%  [4].  Besarnya  intensitas  Si  dan  Al tersebut  maka  potensial  untuk  dijadikan bahan baku pembuatan zeolit sodalit.
Sodalit  merupakan  salah  satu  zeolit  yang memiliki  luas  permukaan  internal  yang

## Malik, dkk. Akta Kimia Indonesia 5(2), 2020, 102-113
sangat  besar  dibandingkan  luas  permukaan bagian luar, sehingga dengan luas permukaan yang  besar  dan  kemampuan  pertukaran  juga besar  zeolite  sodalit  sangat  efektif  sebagai support  katalis  heterogen.  Sintesis  sodalit dapat  dilakukan  dengan  metode  hidrotermal sol-gel  dan  refluks.  Thuadaij  &  Mukda  (5) melaporkan metode refluks termasuk metode yang  mudah  dan  efektif  yang  dapat menjadikan  mineral  silika  serta  alumina menjadi zeolit.
Bentuk  kation  dan  kerangka  zeolit  dapat berbeda  tergantung  teknik  modifikasi  zeolit tersebut, baik dengan cara pertukaran ion dan dealuminasi  maupun  substisuti  isomorfis. menurut  Hassan  &  Hameed  (2)  bahwa  Fe- Zeolit  alam  sebagai  katalis  heterogen  sangat aktif  dalam  dekolorisasi reactive  blue  4.
Efisiensi  penghilangan  warna  maksimum 98,71%.  Liu  dkk  (7)  memodifikasi  zeolit alam  dengan  Fe  untuk  pemulihan  senyawa organik  dalam  limbah  dengan  efesiensi sebesar  72%.  Singh  dkk  (8)  melaporkan Zeolit  Y  terimpregnasi  Cu  sebagai  katalis heterogen  sangat  aktif  untuk  degradasi pewarna merah Kongo sebesar 93,58%.
Berdasarkan  hasil-hasil  penelitian  yang disebutkan  di  atas  maka  pada  penelitian  ini memanfaatkan padatan lempung alam Maredan  yang  diaktivasi  secara  kimia  dan fisika,  selanjutnya  zeolit  disintesis  dengan
menggunakan  metode  refluks.  Aktivasi secara kimia dilakukan dengan menggunakan konsentrasi  aktivator  H 2 SO 4 3  M  dan konsentrasi mineralizer NaOH  5  M  dengan waktu aging 7 Jam. Selanjutnya zeolit sintetis diimpregnasi  menggunakan  Fe(NO 3 ) 3 .9H 2 O. Karakteristik zeolit sintetis dianalisis menggunakan  XRD  dan  SEM-EDX.  Selain itu,  zeolit  sintetis  yang  telah  diimpregnasi diaplikasikan sebagai katalis heterogen untuk proses  degradasi  metilen  biru  menggunakan metode Fenton .

## 2. METODE PENELITIAN
Lempung  Maredan  diambil  dari  Desa Maredan,  Kecamatan  Tualang,  Kabupaten Siak. Lempung Maredan di ambil di tiga titik dengan  jarak  ±100  meter.  Kemudian  dibawa ke Laboratorium Kimia Fisika Jurusan Kimia Fakultas  Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan Alam Universitas Riau. Lempung dibersihkan,  dikeringkan  di  bawah  sinar matahari  ±2-3  hari.  Setelah  kering  lempung dihaluskan selanjutnya diayak dengan ukuran partikel  100>x˃200  (mesh).  Selanjutnya lempung  Maredan  dimasukkan  ke  dalam oven  pada  suhu  105 o C  selama  24  jam  dan didinginkan  di  dalam  desikator  untuk menghilangkan  kandungan  air  yang  terdapat pada lempung. Kemudian aktivasi, labu leher tiga  250  mL  disiapkan  dan  masukkan lempung sebanyak 10 g, kemudian pindahkan

## Malik, dkk. Akta Kimia Indonesia 5(2), 2020, 102-113
100  mL  H 2 SO 4 3  M.  Campuran  direfluks  di dalam penangas air pada suhu 80 o C selama 3 jam.  Campuran    tersebut  disaring  untuk memisahkan  filtrat  dan  pasta,  dicuci  dengan aqua  DM  hingga  pH  filtrat  mendekati  pH netral  .  Kemudian  padatan  sisa  dikeringkan dalam  oven  selama  24  jam,  selanjutnya dikalsinasi  pada  suhu  750 o C  selama  3  jam kemudian lempung didinginkan dalam desikator.
Pada  tahap  sintesis  zeolit,  dibuat  mengacu kepada  laporan  Thuadaij  &  Mukda  (5) dengan  memodifikasi  beberapa  langkah. Labu  leher  tiga  250  mL  disiapkan  dan masukkan  Lempung  teraktivasi  sebanyak  10 g,  lalu  ditambahkan  larutan  NaOH  sebanyak 50  mL  dengan  konsentrasi  5  M.  Campuran diaduk menggunakan magnetik stirrer dengan kecepatan  300  rpm  pada  suhu  80ºC  dengan waktu  aging  7  jam.  Campuran  yang dihasilkan direfluks pada suhu 100 o C selama 8  jam  tanpa  pengadukan.  Hasil  yang diperoleh  disaring  dan  dicuci  menggunakan aqua  DM  sehingga  didapat  pH  filtrat mendekati  netral.  Residu  dikeringkan  dalam oven pada suhu 105 o C selama 24 jam.
Pembuatan  katalis  sodalit-Fe  dilakukan dengan mengacu pada laporan Azmi dkk (9). Impregnasi zeolit dilakukan dengan menggunakan  metode  impregnasi  dari  ion Fe 3+ ke dalam support katalis. Sebanyak 20,2
gram Fe(NO 3 ) 3 .9H 2 O ditimbang dan dilarutkan menggunakan akua DM pada labu ukur 250 mL. Kemudian larutan dimasukkan ke  dalam  Erlenmeyer  500  mL  dan  diaduk menggunakan  pengaduk  magnet,  kemudian sebanyak 20 gram zeolit ditambahkan sedikit demi  sedikit  ke  dalam  larutan  sambil  diaduk selama 2  jam, Kemudian dipanaskan menggunakan  oven  pada  suhu  80 o C  selama 24  jam,  setelah  itu  disaring  menggunakan kertas  saring  dan  dicuci  dengan  akuabides sebanyak  1  L.  Kemudian  dikeringkan menggunakan  oven  pada  suhu  80 o C  selama 12  jam,  akhirnya  sampel  yang  diperoleh dikalsinasi  pada  suhu  300 o C  selama  4  jam. Katalis  yang  diperoleh  disimpan  dalam desikator  dan  siap  untuk  dikarekterisasi menggunakan  XRD  dan  SEM-EDX  serta diaplikasikan  untuk  mendegradasi  metilen biru.
Sebanyak  100  mL  larutan  metilen  biru konsentrasi  50  ppm  dimasukkan  ke  dalam Beaker  250  mL  dan  diukur  pH  metilen  biru menjadi  pH  3  yang  diperoleh  dengan penambahan  H 2 SO 4 1  M  atau  NaOH  1  M.
Katalis  sebanyak  0,5  g/L  ditambahkan kemudian  diaduk  menggunakan  pengaduk magnet,  setelah  30 menit  ditambahkan  1 mL H 2 O 2 dengan  konsentrasi  0,67  M.  Proses degradasi  metilen  biru  berlangsung  dan absorbansi  larutan  metilen  biru  diukur  pada

## Malik, dkk. Akta Kimia Indonesia 5(2), 2020, 102-113
setiap  waktu  10,  20,  30,  40,  60,  80,  100 dan 120  menit  dengan    spektrofotometer    UV-
Vis. Perlakuan ini diulang 3 kali pengulangan.  Perlakuan  ini  juga  dilakukan untuk  massa  katalis  0,25;  1  dan  1,25  g/L. Seluruh  data  hasil  dari  kinerja  katalis  dalam proses degradasi metilen biru disajikan dalam bentuk grafik.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
MSintesis  sodalit  dari  lempung  Maredan menggunakan  metode  refluks  kemudian  di impregnasi  basah  dengan  ion  Fe 3+ telah berhasil  dilakukan  pada  penelitian  ini. Lempung  yang  telah  di-leaching  dengan asam kandungannya menjadi lebih murni dan mudah  bereaksi,  sehingga  pembentukan  inti kristal  akan  jauh lebih  sempurna.  Pada masa peleburan  digunakan  aging  dengan  aktivator NaOH dalam pembentukan garam silikat dan aluminat  sebagai  penyusun  dari  kerangka zeolit.  Kation  Na + dari  aktivator  tersebut memiliki peranan penting dalam membangun unit  pada  kerangka  zeolit  akibat  adanya substitusi Si dan Al (10)
Hasil  aging  berupa  gel  tersebut  kemudian disintesis  menggunakan  metode  refluks  pada suhu  100°C  selama  8  jam.  Tahap  ini merupakan fase pembentukan kristal sehingga  gel  yang  sifatnya  amorf  akan mengalami  penataan  ulang  pada  strukturnya. Adanya  pemanasan  pada  suhu  tersebut
menyebabkan  pembentukan  susunan  yang lebih teratur dan pertumbuhan inti kristal.
Karakterisasi  dilakukan  untuk  mengetahui jenis  mineral  zeolit  dan  perubahan  yang terjadi  pada  zeolit  sebelum  dan  sesudah impregnasi ion Fe 3+ . Gambar. 1 menunjukkan hasil  karakterisasi  XRD  lempung  Maredan, sodalit-lempung  Maredan  dan  sodalit/Fe- lempung  Maredan.  Pola  difaktrogram  hasil zeolit  diamati  sudut  2θ  dari  10  hingga  50°, difraktogram zeolit hasil sintesis dibandingkan  dengan  puncak  yang  muncul pada  JCPDS  (Joint  Committe  on  Powder Direction) zeolit sodalit.
Berdasarkan  hasil  XRD,  dapat  dilihat  bahwa lempung  Maredan  mengandung  kaolin  dan kuarsa  selanjutnya  setelah  dilakukan  sintesis zeolit  dengan  NaOH  terlihat  hilangnya beberapa puncak kaolin serta muncul puncak sodalit  yang  ditandai  dengan  munculnya puncak  2θ  =  14,117°;  19,743°;  24,598°; 31,927°; dan 35,082°.
Berdasarkan  hasil  analisis  tersebut  tampak bahwa  puncak  difraktogram  transformasi zeolit  memberikan  puncak  yang  khas  sesuai dengan  puncak  zeolit  standar  untuk  sodalit. Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  zeolit dengan  leaching  menggunakan  asam  dan aging  terbentuk  sodalit  disamping  adanya mineral  kuarsa  sebagai  pengotor,  kemudian pada  sampel  sodalit-Fe  terlihat  intensitas
10 20 30 40 50 In te ns ita s ( cp s) 2 θ(°) lempung maredan sodalit- lempung Maredan sodalit/Fe- lempung Maredan s s s s s s s Q Q Q K K Q Q Q s Fe Fe s s
Gambar 1. Pola difraksi sinar-X dari lempung Maredan, sodalit-lempung Maredan dan sodalit/Fe lempung Maredan,: (K: kaolin, S: sodalit, Q: kuarsa)
sodalit menurun dengan adanya penambahan ion Fe 3+.

## Analisis  menggunakan  SEM  (Scanning
Electron Microscopy) bertujuan untuk mengetahui  morfologi  permukaan  dari  zeolit yang  telah  dihasilkan.  Selain  itu  SEM  juga menunjukan  bentuk  serta  keseragam  kristal yang menjadi penyusun dasar zeolit.
Berdasarkan  Gambar  2.  sodalit-lempung Maredan(a)  memiliki  bentuk  yang  sama dengan  morfologi  dari  zeolit  sodalit  sesuai dengan  hasil  penelitian  Esfandian  dkk  (11) yang menyatakan bahwa strukturnya berbentuk  spherical  tidak  beraturan  dengan permukaan  yang  kasar.  Setelah  dilakukan impregnasi  pada  sampel  (b)  sodalit/Fe- lempung  Maredan  hasil  morfologi  tidak
menunjukkan  perubahan  yang  signifikan namun  terbentuk  bongkahan  gabungan  antar sodalit/Fe-lempung Maredan.
Berdasarkan  Gambar  3  &  4,  spektra  EDX menunjukkan bahwa sampel sodalit-lempung Maredan  dan  sodalit/Fe-lempung  Maredan terdiri  dari  beberapa  unsur  penyusun,  yaitu Si, Al, Na, K, Mg dan Fe dimana unsur-unsur tersebut  diperoleh  dari  sumber  prekursor yang  digunakan  dalam  proses  sintesis.  Pada Gambar  3  &  4  juga  terlihat  perbedaan intensitas  Fe,  pada  Gambar  4,  spekra  EDX sampel sodalit/Fe- lempung Maredan diketahui  bahwa  intensitas  Fe  menjadi semakin  besar  karna  berhasilnya  impregnasi ion Fe.

## Malik, dkk. Akta Kimia Indonesia 5(2), 2020, 102-113
Gambar 2. Morfologi a. sodalit-lempung Maredan, b. sodalit/Fe-lempung Maredan
Gambar 3. Spektra EDX sampel sodalit-lempung Maredan
Sodalit sebelum impregnasi mempunyai rasio Si/Al  sekitar  1,14  (Tabel  4.2).  Berdasarkan rasio  tersebut  dapat  diketahui  lempung Maredan merupakan jenis lempung 1:1 (TO) dengan  kerangka  yang  terbentuk  dari tetrahedral  (T)  dengan  oktahedral  (O)  satu lapisan.    Lapisan  T  adalah  tetrahedral  silikat yang  membentuk  partikel  dengan  lapisan  O yaitu  oktahedral  alumuninat.  Sodalit  setelah
impregnasi, pada sodalit-Fe mempunyai rasio Si/Al  sebesar  3,66  Terjadinya  perubahan rasio  Si/Al  dalam  sodalit  dapat  disebabkan oleh  proses  pembentukkan  mineralnya, dimana  struktur  katalis  mengalami  proses subtitusi isomorfis pada kerangka oktahedral, yaitu  posisi  Al 3+ digantikan  oleh  Fe 2+ sedangkan  Si 4+ digantikan  Al 3+ atau  Fe 3+ .
b
a
o C

## Malik, dkk. Akta Kimia Indonesia 5(2), 2020, 102-113
Gambar 4. Spektra EDX sampel sodalit/Fe-lempung Maredan
Tabel 4.1. Komposisi kimia sodalit-lempung Maredan dan sodalit/Fe-lempung Maredan . Komposisi Kadar % Sodalit Sodalit-Fe Si 19,60 25,51 Al 16,50 6,69 K 1,24 1,24 O 46,35 35,84 Fe 1,46 27,46 Mg 0,49 0,23 Tabel 4.2. Rasio mol Si/Al sodalit-lempung Maredan dan sodalit/Fe-lempung Maredan Zeolit Rasio Si/Al (mol) Sodalit-lempung Maredan 1,14 Sodalit/Fe-lempung Maredan 3,66
Gambar 5. Perubahan spektrum metilen biru oleh sampel sodalit-lempung Maredan ( [katalis] = 0,5 g/L, [H 2 O 2 ] = 6,7 mol/L, [MB] = 50 ppm, v = 300 rpm, pH = 3). 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 A b so rb an si Panjang Gelombang (nm) awal 10 menit 20 menit
30 menit 40 menit
60 menit
80 menit 100 menit

## Malik, dkk. Akta Kimia Indonesia 5(2), 2020, 102-113
Gambar 6. Perubahan spektrum metilen biru oleh sampel sodalit/Fe-lempung Maredan ( [katalis] = 0,5 g/L, [H 2 O 2 ] = 6,7 mol/L, [MB] = 50 ppm, v = 300 rpm, pH = 3).
Hasil  dari  sintesis  sodalit-lempung  Maredan tanpa dan impregnasi Fe diaplikasikan dalam proses  Fenton  yaitu  degradasi  metilen  biru, pada  Gambar  5  spektrum  sodalit  masih terlihat  puncak  metilen  biru  yang  artinya proses  degradasi  masih  belum  optimal  atau masih  mengandung  metilen  biru  dalam larutan  ini  disebabkan  karna  sedikitnya kandungan  Fe  yang  akan  bertindak  sebagai katalisator  logam  pada  proses  reaksi  Fenton sedangkan  pada  Gambar  6,  pada  sampel sodalit-Fe  terlihat  jelas  bahwa  tidak  ada puncak metilen biru yang mengidentifikasikan  bahwa  proses  Fenton berjalan  dengan  baik  dilihat  dari  hilangnya kandungan  metilen  biru  dalam  larutan ditandai  dengan  kecilnya  absorbansi  setelah terjadi  proses  degradasi  dimana  dapat  dilihat
pada  Gambar  7.  jumlah  persentasi  degradasi dari  menit  10;  20;  30;  40;  60;  80;  100  dan 120  berturut  adalah  99,280;  99,328;  99,353; 99,377; 99,646; 99,792; 99,805 dan 99,988
Penambahan H 2 O 2 memiliki peranan penting dalam  proses  penghilangan  metilen  biru melalui reaksi Fenton, karena H 2 O 2 merupakan sumber pembentukan radikal OH dari proses oksidasi reduksi dengan sodalit/Fe-lempung  Maredan  yang  memiliki paranan penting dalam proses
penghilangan    metilen  biru,    karena  tanpa adanya sodalit/Fe-lempung Maredan kekuatan oksidasi  H 2 O 2 tidak  cukup  untuk menghancurkan
pewarna
organik.
Sodalit/Fe-lempung Maredan diperlukan untuk    mendekomposisi  H 2 O 2 menjadi
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 500 550 600 650 700 A b so rb an si Panjang gelombang (nm) Larutan awal 10 menit 20 menit
30 menit 40 menit 60 menit 80 menit 100 menit 120 menit

## Malik, dkk. Akta Kimia Indonesia 5(2), 2020, 102-113
Gambar 7. Persen degradasi metilen biru  variasi massa katalis (konsentrasi H 2 O 2 = 0,67 M volume H 2 O 2 1 mL, konsentrasi MB 50 ppm, kecepatan 300 rpm, Volume 0,01 L, pH larutan 3).
radikal OH yang memiliki potensial oksidasi yang
Nidhess  dan  Gandhimathi  (13)  menyatakan pembentukan  radikal  OH  untuk  penguraian pewarna  organik  berbanding  lurus  dengan konsentrasi katalis. Berkurangnya konsentrasi    katalis    akan    menurunkan   laju penghilangan  metilen biru karena sedikitnya situs  aktif  atau  jumlah  ion  Fe 2+ yang  akan bertindak  untuk  dekomposisi  H 2 O 2 menjadi OH radikal untuk mengurai metilen biru.
Bertambahnya
konsentrasi
katalis
meningkatkan tempat situs aktif katalis untuk dekomposisi H 2 O 2 dan adsorpsi zat. Kelebihan  konsentrasi  katalis  dari  jumlah optimumnya akan mengurangi laju penghilangan metilen biru disebabkan radikal OH dan ion Fe 2+ bereaksi yang menghasilkan
Fe 3+ dan  OH  sehingga  jumlah    radikal    OH berkurang    untuk    penguraian    metilen    biru (14).

## 4. Kesimpulan
Lempung  Maredan  mengandung  Si  dan  Al yang  berpotensi  sebagai  bahan  baku  zeolit sodalit  dan  impregnasi  Fe  ke  dalam  sodalit menjadikannya  sebagai  katalis  heterogen yang mampu mendegradasi metilen biru.

## Daftar Pustaka
[1]  Oruç,  Z.,  Ergüt,  M.,  Uzunoğlu,  D.  and Özer,  A.,  2019.  Green  synthesis  of  biomass- derived  activated  carbon/Fe-Zn  bimetallic nanoparticles  from  lemon  (Citrus  limon  (L.) Burm.  f.)  wastes  for  heterogeneous  Fenton- like  decolorization  of  Reactive  Red  2. Journal of Environmental Chemical Engineering, 7(4), p.103231.
40 50 60 70 80 90 100 0 20 40 60 80 100 120 D e gr ad asi ( % ) t (menit) Katalis 0,25 g/L Katalis 0,5 g/L Katalis 1 g/L Katalis 1,25 g/L

## Malik, dkk. Akta Kimia Indonesia 5(2), 2020, 102-113
[2] Hassan, H. and Hameed, B.H., 2020. Fe-
Natural Zeolite as Highly Active Heterogeneous  Catalyst  in  Decolorization  of Reactive  Blue  4.  International  Journal  of Environmental  Science  and  Development, 11(3).
[3]  Benatti,  C.T.  and  Tavares,  C.R.G.,  2012, February.  Fenton’s  process  for  the treatment of  mixed  waste  chemicals.  In  Organic pollutants  ten  years  after  the  Stockholm convention-Environmental  and  analytical update  (pp.  247-270).  [4]  Dyer,  A,  “An Introduction  to  Zeolite  Molecular  Sieves”, John  Wiley  and  Sons  Ltd,  Chichester, England, 1988.
[4]  Widya,  2018.  Pengaruh  laju  dan  waktu pengadukan pada proses flokulasi sampel air sungai  Siak  menggunakan  koagulan  cair berbasis  lempung  alam.  Skripsi.  Kimia FMIPA. Universitas Riau, Pekanbaru [5]  Thuadaij,  P.,  2016.  Synthesis  and characterization  of  zeolite  derived  from Buriram sugarcane bagasse ash and Narathiwat  kaolinite.  SNRU  Journal  of Science and Technology, 8(3), pp.320-326. [6] Zhang, Q., Wang, Q. and Wang, S., 2020.
Efficient
Heterogeneous Fenton-like Catalysis  of  Fe-doped  SAPO-44  Zeolite Synthesized  from  Bauxite  and  Rice  Husk. Chemical Physics Letters, p.137598.
[7]  Liu,  G.H.,  Wang,  Y.,  Zhang,  Y.,  Xu,  X., Qi,  L.  and  Wang,  H.,  2019.  Modification  of
natural zeolite and its application to advanced recovery  of  organic  matter  from  an  ultra- short-SRT  activated  sludge  process  effluent. Science  of  The  Total  Environment,  652, pp.1366-1374.
[8] Singh, L., Rekha, P. and Chand, S., 2016. Cu-impregnated  zeolite  Y  as  highly  active and stable heterogeneous Fenton-like catalyst for degradation of Congo red dye. Separation and  Purification  Technology,  170,  pp.321- 336.
[9] Azmi, N.H.M., Ayodele, O.B.,  Vadivelu, V.M., Asif, M. and Hameed, B.H., 2014. Fe- modified local clay as effective and reusable heterogeneous  photo-Fenton  catalyst  for  the decolorization  of  Acid  Green  25.  Journal  of the  Taiwan  Institute  of  Chemical  Engineers, 45(4), pp.1459-1467.
[10]  Anita,  S.,  2014.  Karakterisasi  Zeolit Dari Mineral Kaolin Yang Berasal Dari Desa Sencalang  Kabupaten  Indra  Giri  Hilir. Photon:  Jurnal  Sain  dan  Kesehatan,  4(2), pp.43-46.
[11]  Esfandian,  H.,  Azizi,  A.  and  Fakhraee, H.,  2016.  Removal  of  strontium  ions  by synthetic  nano  sodalite  zeolite  from  aqueous solution. International Journal of Engineering, 29(2), pp.160-169.
[12]  Bohacs,  K.,  Faitli,  J.,  Bokanyi,  L.  and Mucsi,  G.,  2017.  Control  of  natural  zeolite properties by mechanical activation in stirred

## Malik, dkk. Akta Kimia Indonesia 5(2), 2020, 102-113
media  mill.  Archives  of  Metallurgy  and
Materials, 62.
[13]  Nidheesh,  P.V.,  Gandhimathi,  R.  and Ramesh,  S.T.,  2013.  Degradation  of  dyes from aqueous solution by Fenton processes: a review. Environmental Science and Pollution Research, 20(4), pp.2099-2132.
[14] Wang, S., 2008. A comparative study of Fenton  and  Fenton-like  reaction  kinetics  in decolourisation  of  wastewater.  Dyes  and Pigments, 76(3), pp.714-720.